99 T. H. DL. Vogt. 
schlacken von Königin-Maria Hütte, nur mit dem Unter- 
schied, dass dieser nicht farblos, sondern gelbbraun ist; 
dieser Glimmer ist stark pleochroitisch, nach demselben 
Princip wie natürlicher Magnesiaglimmer. 
In den Schlacken von Kafveltorp und Garpenberg ist 
Glimmer der zuerst ausgeschiedene Bestandtheil; er bildet 
ca. 10 % der ganzen Masse; späterhin ist Augit (gelegent- 
lich mit anderen Mineralien) auskrystallisirt. — In den 
Schlacken von Königin-Maria Hütte dagegen ist zuerst 
sehr viel Melilith, der ca. 85—90 % der ganzen Masse bil- 
det, ausgeschieden und späterhin Glimmer. 
In denRohschlacken von dem jetzt im Betriebe stehenden 
Kafveltorp Kupferwerk wird Glimmer nicht ausnahmsweise, 
unter ganz exceptionellen physikalischen und chemischen 
Bedingungen, sondern bei einer bestimmten Beschickung täg- 
lich und in grossen Massen gebildet; man kann dort Schiffs- 
ladungen von Glimmerschlacken liefern. — Die an dem 
Werke zur Schmelzung kommenden Erze enthalten, neben 
Kupfer- und Eisenkiese, Bleiglanz, Zinkblende, variirende 
Mengen von Hornblende, Biotit, — also MgO- reichen Sili- 
katen, — daneben Quartz, Feldspath, Salit, Spuren von 
Kondrodit usw., im allgemeinen auch etwas Flusspath. 
Je nachdem die Beschickung mehr oder weniger von dem 
einen oder dem anderen Mineral enthält, nnd je nachdem 
das Erz mehr oder weniger stark geröstet wird, ändert sich 
die Zusammensetzung der Schlacke; in Uebereinstimmung 
damit finden wir, dass bald Olivin, bald Glimmer, bald 
vielleicht auch Augit in der Schmelzmasse zuerst ausge- 
schieden wird. Diejenige Beschickung, bei welcher der 
Magnesiaglimmer sich in der Schlacke bildet, enthält 
nach den an dem Werke gemachten Beobachtungen immer 
etwas, obwohl nur ziemlich wenig Flusspath (höchstens ca. 
ES 
